Beiträge zur Kenntnis der thermischen Dissoziation etc. 687 
suche, bei denen die Carbonate im Molekular Verhältnis von 1 : 1 
angewendet wurden, nachgewiesen werden. Das Resultat war das 
gleiche, ob man die Carbonate einfach in der Reibschale zusammen- 
mengte oder das Gemenge einem Drucke von ca. 5000 Atmosphären 
2 */a Stunden lang aussetzte. Im Gegensatz hierzu tritt nun beim 
Dolomit die erste Wärmebindung erst bei einer Temperatur ein, 
die ca. 150° oberhalb des von uns gefundenen Magnesitpunktes 
liegt. Dies Verhalten könnte als eine Bestätigung für die oben 
erwähnte Ansicht betrachtet werden, daß nämlich der reine Dolomit 
in dem Mengenverhältnis CaC0 3 MgC0 3 nicht etwa bloß ein 
Gemenge, sondern entweder eine feste Lösung oder eine Verbindung 
zwischen CaC0 3 und MgC0 3 ist. 
Wir selbst halten uns auf Grund unserer bisherigen Versuche 
allerdings noch nicht für berechtigt, eine solche Schlußfolgerung 
zu ziehen. Es ist ja wenigstens denkbar, daß an der Bildung des 
Dolomits ein Magnesiumcarboüat beteiligt ist, das eine andere 
Modifikation als der von uns untersuchte Magnesit darstellt, und 
somit auch einen anderen vielleicht eben bei ca. 750° liegenden 
Zersetzungspunkt besitzt. Außerdem harren auch noch andere 
hierhergehörende Fragen ihrer Klärung. Unbekannt ist uns noch 
die Natur des Rückstandsproduktes von der ersten Zerlegung. So- 
dann gibt der Umstand zu denken, daß die zweite Wärmebindung 
genau beim Calcitpunkt auftritt, so daß wir annehmen müssen, 
daß von der ersten Abspaltung der Kohlensäure alles Magnesium- 
carbonat betroffen wird. Inwieweit an dieser Zersetzung vielleicht 
auch Calcit mit beteiligt ist, ist ebenfalls noch eine offene Frage. 
Zur weiteren Klärung sind deshalb hier eingehendere Versuche 
dringend nötig, die auch schon in die Wege geleitet sind. 
Jedenfalls haben die Untersuchungen erstmalig den Nachweis 
erbracht, daß sich der Dolomit stufenweise zerlegt. Die Angabe, 
daß sich Magnesit bei niedrigerer Temperatur als Dolomit zersetzt, 
konnte von uns bestätigt werden. 
Siderit von der Grube Stahlberg (Fig. 18). 
Die chemische Analyse ergab folgende Gehalte: FeC0 3 77,9 °/o, 
MnC0 3 1 7,7 °/o, Rest Gangart. Die thermische Analyse enthüllte 
eine einzige bedeutende Wärmebindung, deren Maximum oberhalb 
500" liegt. Damit zeigt der Siderit von Stahlberg eine sichtlich 
höhere Zersetzungstemperatur als die früher untersuchten Eisen- 
späte. Nun hat er aber auch den höchsten Mangangehalt ; es 
liegt deshalb die Schlußfolgerung nahe, daß durch Mangan die 
Zersetzungstemperatur des Eisencarbonats erhöht wird. Betrachten 
wir unter diesem Gesichtspunkte die früheren Befunde (Fig. 4, 5 
und 6), so müssen wir darin eine Bestätigung für unsere An- 
schauung erblicken. Freilich besitzt sie nur Gültigkeit für das 
hier untersuchte Konzentrationsbereich, und es muß die Frage für 
